3l8 "v. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl. 



(dessen Bildungstcmpcratur auf ca. 200" C. geschätzt wird, vergl. Bkögookk 

 Z. K. 16, p. 169) und endlich als jüngste Bildung Xatrolith (Bildungstem- 

 peratur ca. 70" C. vergl. V>\<i')(:(.rM, I. c.l. 



Die Zusa»imensetzung des Skapoliths von Aarvold. 



Um die Zusammensetzung des Skapoliths von Aarvold festzustellen, 

 versuchte ich zuerst, mittelst schwerer Flüssigkeiten reines Material zu be- 

 schaffen. Der grob gepulverte, möglichst rein ausgesuchte, Skapolith 

 wurde zuerst ganz kurze Zeit mit warmer konzentrierter Salzsäure behandelt; 

 dadurch wurden die anhaftenden Hydroxyde von Mangan und Eisen, sowie 

 aller Kalkspat entfernt. Mittelst Kaliumquecksilberjodidlosung wurde das 

 Pulver in drei Fraktionen geteilt. Die schwerste enthielt alle dunkeln Ver- 

 unreinigungen, Titanit, Zirkon und vor allem diopsidischen Pyroxen. Außer- 

 dem war aller Feldspat (Mikroperthit) in dieser Fraktion gesammelt, ferner 

 ein wenig Skapolith. Die Hauptmenge des Skapoliths fiel in der nächst 

 leichteren Fraktion, war hier aber stark mit Analcim verunreinigt, der mit 

 dem Skapolith verwachsen war. Die leichteste Fällung enthielt fast nur 

 Analcim. 



Das gut ausgewaschene und bei 90 '^ getrocknete Material der mitt- 

 leren Fraktion wurde von mir analysiert (die Analyse ist unter I aufge- 

 führt). Das Material war sicher frei von Feldspat, der hohe Kaligehalt ist 

 bemerkensw^ert. Leider war der Zeolith durch die Säurebehandlung etwas 

 angegriffen, sodaf3 sich eine genaue Berechnung der Analyse schwer durch- 

 führen läf3t. 



Im Herbst 1910 fand ich an der Westseite der Silurscholle ein recht 

 gutes Material von frischem Skapolith. Die tetragonalen Stengel sind mit 

 etwas Kalkspat durchwachsen, der sich leicht durch kurze Behandlung mit 

 verdünnter Salzsäure entfernen läfjt. 



An dem derart gereinigten Material (das in Sprüngen immerhin noch 

 4_^o|^ Kalkspat enthielt) bestimmte ich die Dichte. An 3,4789 g. fand 

 ich bei 20.4*^' C. 2,550. Es schien erwünscht, auch dieses Material quan- 

 titativ zu untersuchen; Herr Prof. Dr. Max Dittrich in Heidelberg war 

 auf meinen Wunsch so liebenswürdig, eine Analyse auszuführen, sie ist 

 unter II wiedergegeben. Auch dieser Skapolith enthielt nicht ganz wenig 

 von dem als Analcim bestimmten Zeolithen, hier mit nicht ganz geringer 

 anomaler Doppelbrechung, aufeerdem eine kleine Menge von Natrolith. Di- 

 opsidischer Pyroxen war ebenfalls nachweisbar. 



